압전기
압전기(壓電氣)(Piezoelectricity, )란 기계적 일그러짐을 가함으로써 유전 분극을 일으키는 현상을 말한다. 1차 압전 효과라고도 하며, 역으로 전기를 가하여 일그러짐을 일으키는 현상을 역압전 효과 또는 2차 압전 효과라고 한다. 후자는 전기 일그러짐이지만, 역압전 효과는 전계 E의 1차 함수가 되며, E²에 비례하는 순수한 전기 일그러짐과 구분할 때도 있다.
압전 효과의 성질은 액체 안에서 전기 쌍극자 모멘트가 발생하는 것과 깊은 연관이 있다. formula_1나 PZTs같은 물질에서는 분자의 결정격자 내의 비대칭적인 전하 분포로 인해 쌍극자모멘트가 생기지만 어떤 물질의 경우 분자 자체가 이동하여 쌍극자 모멘트를 유발하기도 한다. 쌍극자 밀도 또는 편극도(polarization - 단위: formula_2)는 결정 격자에서 단위 구조 부피당 쌍극자 모멘트를 합하여 계산할 수 있다. 모든 쌍극자는 벡터이므로 쌍극자 밀도도 방향과 크기를 가진 벡터로 표현된다. 서로 가까이 있는 임미자들은 자구(Magnetic domain, Weiss domain)이라 불리는 영역에서 나란히 배열되는 경향이 있다. 자구는 보통 임의로 생겨나지만, 물질에 높은 온도에서 강한 전기장을 걸어주는 과정을 통해서 인위적으로 배열할 수 있다. 하지만 모든 압전체가 이러한 과정을 통해 분극될 수 있는 것은 아니다.
압전 효과에서 중요한 것은 편극이 기계적인 힘을 가해주었을 때 변화한다는 것이다. 이러한 변화는 쌍극자를 유발하는 주변 환경의 변화에 의해 쌍극자가 재배열되어 일어나거나, 외부 응력의 영향으로 분자가 배열된 방향이 변화하여 쌍극자 모멘트의 방향이 바뀌어서 일어난다. 따라서 압전 효과는 편극의 크기가 변화하거나 편극의 방향이 변화할 때 나타난다고 할 수 있다. 조금 더 구체적으로는 결정에서의 편극의 방향, 결정의 대칭성, 가해준 기계적 응력 등에 의존한다.
편극의 변화는 결정면의 표면 전하 밀도의 변화, 다시 말하면 결정면 사이에 존재하는 전기장의 변화로 나타나는데, 이는 표면 전하 밀도의 단위와 편극의 단위가 formula_2로 같기 때문이다. 하지만 압전 효과는 표면에서의 전하 밀도의 변화에 의해 나타나지는 않고, 물질 전체의 쌍극자 밀도의 변화에 의해 나타난다. 예를 들어 formula_4 정육면체 모양의 석영에 formula_5의 힘을 가해주면 12500 V의 전압을 얻을 수 있다.
압전체 물질은 또한 역압전효과(converse piezoelectric effect)라고 불리는 정반대의 효과도 나타낸다. 즉, 전기장을 가해주면 결정의 기계적인 변형이 일어난다.
압전 효과는 물질의 전기적 특성이 종합적으로 나타나는 성질이다.
여기서 formula_7는 전기변위장(electric displacement)이고, formula_8은 유전율, formula_9는 전기장의 크기이다.
그리고 훅 법칙은 다음과 같다.
여기서 formula_11는 변형도(strain), formula_12는 변형력(응력, stress), formula_13는 비례계수이다.
이 두식에 압전 효과와 관련된 항을 첨가하면 다음과 같이 변형된다.
formula_16는 압전 효과를 나타내는 행렬이고, 그 전치행렬인 formula_17는 역 압전 효과를 표현한다. 그러므로 첫 번째 식은 역 압전 효과의 관계를 나타내고 두 번째 식은 압전 효과의 관계를 나타낸다.
비록 위의 식들이 실제로 가장 많이 쓰이는 형태지만 표기법에 대한 몇 가지 보충이 필요하다. 일반적으로 formula_7와 formula_9는 벡터이고, 유전율 formula_8는 계수 2(rank-2)인 텐서가 된다. 원리적으로 변형도와 변형력 또한 계수 2의 텐서이며 그 비례계수 formula_13는 계수 4의 탄성상수텐서이다. 하지만 관습적으로 변형도와 변형력은 모두 대칭 텐서이므로, 아래첨자는 다음과 같이 한 가지로 쓸 수 있다. (11 → 1, 22 → 2, 33 → 3, 23 → 4, 13 → 5, 12 → 6. 다른 문서에서는 다르게 표기할 수도 있다.) 이것이 변형도와 변형력이 6개의 요소를 가진 벡터 형태로 나타나는 이유이다. 비례계수 역시 계수 4 텐서가 아닌 6 차원 행렬로 나타난다.
이를 이용하여 PZT나 BaTiO3와 같은 편극된 압전 세라믹 소재의 변형도-전하 관계는 다음과 같이 쓸 수 있다.
전체적으로 다음과 같은 네 개의 압전 계수가 존재한다.
처음 항은 압전 효과에 해당하고, 두 번째 항은 역 압전 효과에 해당한다.
32개의 결정족들 중에 21개는 대칭의 중심을 가지고 있지 않은 형태(non-centrosymmetric)이다. 그리고 이것 들 중 20개는 정방향의 압전 효과를 보인다. 이것들 중 10개는 단위 구조에 0 이 아닌 고유한 전기 쌍극자 모멘트를 가지고 있어서 기계적 압력이 없는 상태에서도 자발적인 분극을 가지고 있으며, 결정체 일부를 가열하면 그 표면에 유전 분극에 의해서 전하가 나타나는 현상인 초전기 현상(pyroelectricity)을 보인다.
극성 결정 분류: 1, 2, m, mm2, 4, 4 mm, 3, 3m, 6, 6 mm.
압전 결정 분류: 1, 2, m, 222, mm2, 4, 4, 422, 4 mm, 42m, 3, 32, 3m, 6, 6, 622, 6 mm, 62m, 23, 43m.
외부적인 힘을 가해주지 않아도 편극이 0 이 아닌 상태가 유지되는 극성 결정의 경우, 편극의 크기를 변화시키거나 방향을 바꿔주는 것만으로도 압전 효과가 나타난다. 반면 비극성 결정의 경우 외부적인 힘을 가해주는 경우에만 편극이 0이 아닌 상태가 된다. 이 경우 비극성 결정 물질을 극성 결정 물질로 변형하는데 필요한 압력의 크기를 계산할 수 있다.
압전효과를 나타내는 물질에는 자연적으로 생긴 물질과 인공적으로 만들어낸 물질이 있다.
페로브스카이트(Perovskite)구조와 텅스텐-브론즈(Tungsten-bronze)구조를 한 세라믹스의 경우에는 압전효과를 나타낸다.최근 유해물질 제한지침의 규제로 인해 납 포함장치에서 발생하는 독성에 대한 우려가 증가하고 있다. 이러한 우려를 줄이기 위해 무연 압전 세라믹스의 개발이 활발이 연구되고 있다. 이 물질들은 환경적으로 안전하다고 확인된 물질들이다.
최근에는 산업과 제조업은 응용 압전 장치에 대한 최대 시장이 되었다. 뿐만 아니라 의료업이나 자동차 산업, 정보통신 산업에서도 압전 장치를 사용하고 있다. 세계적인 압전 장치의 수요가 1400억 달러가 넘을 정도로 응용 압전 장치의 중요성이 높아지고 있다.
압전소자 센서의 작동원리는 물리적인 작용이 힘으로 변환되어 센서 감지기의 양 면에 작용하는 것이다. 센서의 디자인에 따라 세로방향, 가로방향 등 서로 다른 방향으로 압전 소자를 탑재할 수 있다.
가장 보편적인 센서의 응용은 소리의 형태로 압력 변화를 감지하는 것이다. 예를 들어 압전 마이크의 경우 음파에 의한 압력이 압전 소자에 작용하여 전하를 띄면, 판 사이에 전기적 힘이 작용하여 압전 물질을 구부리고 전압의 변화를 일으킨다. 이것은 어쿠스틱 일렉트릭 기타에 사용된다. 특히 압전 센서는 의학적인 용도로 초음파를 감지하는데 사용되고, 산업에서는 비파괴검사에도 사용된다.
많은 감지 기술의 경우, 센서는 감지기와 변환기 두 역할을 다 할 수 있다. 예를 들어 초음파 변환기는 초음파를 몸 안으로 주입하고, 돌아오는 파동을 받아서 전기 신호로 변환한다. 대부분의 초음파 변환기는 압전소자로 만들어진다.
위에서 언급한 것들 이외에도 센서는 다음과 같은 곳에 활용된다.0.1 mm 보다 얇은 층으로 이루어진 다층 세라믹스 압전 장치는 150V보다 낮은 전압으로 높은 전기장을 형성할 수 있도록 해준다. 이런 압전 세라믹스는 직접 압전 액추에이터나 증폭 압전 액추에이터에 사용되는데, 전자의 경우 움직임이 0.1mm 보다 작은 반면, 후자의 경우에는 1 mm의 움직임을 만들 수 있다.석영의 압전현상은 표준 주파수원으로 유용하다. 적절히 잘라낸 수정 결정 조각에 전압을 가하면 매우 규칙적으로 진동하게 되는데, 이 신호를 귀환/증폭하여 표준 주파수원으로 사용한다. 이렇게 만들어진 전자 부품을 결정 진동자(Crystal oscillator)라고 부른다.